## SIFAT FISIK DAN MEKANIK MORTAR DENGAN CAMPURAN LIMBAH ABU BATU BATUAN VULKANIK SEBAGAI PENGGANTI PASIR
Evy Kusumaningrum 1 , Sumarsono 2 , Restu Faizah 3 dan Nurul Chotimah 4
1 Jurusan Teknik Linfkungan, Institut Teknologi Yogyakarta, Jl. Janti Km. 4, Gedongkuning, Yogyakarta Email: evy@ity.ac.id
2 Jurusan Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Yogyakarta, Jl. Janti Km. 4, Gedongkuning, Yogyakarta Email: sumarsono@ity.ac.id
3 Jurusan Teknik Sipil, Universitas Muhammadiyah Yogyakrta, Jl. Brawijaya,Tamantirto,Bantul,Yogyakarta Email: restu.faizah@umy.ac.id
4 Jurusan Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Yogyakrta, Jl. Janti Km. 4, Gedongkuning, Yogyakarta Email: nurul.pu16@gmail.com

## ABSTRACT
Environmental pollution cases are mostly caused by improper waste handling in some places. Waste is  the  residual  result  of  a  production  activity.  In  the  Ponjong  area,  Gunung  Kidul,  Yogyakarta,  the surrounding community mostly has a livelihood as a natural stone sawyer. The waste produced when sawing natural stone is stone ash and stone fragments. Stone ash and stone fragments have not been used  optimally.  The  collected  waste  hardens  and  causes  environmental  damage,  namely  decreased soil fertility. Based on these problems, this research proposes to analyze the physical and mechanical properties of  mortar mixed  with stone ash as a  substitute for sand. This research aims to  determine the physical and mechanical properties of  stone ash mix concrete  as a sand substitute so that it can reduce  stone  ash  waste  in  the  Ponjong  area,  Gunung  Kidul.  The  composition  of  stone  ash  as  sand substitute  was  0%,  10%,  20%,  30%,  40%  and  50%  by  weight  of  sand.  This  research  analyzed  the density and compressive strength of concrete. The method in this research is the concrete compressive strength  test  conducted  at  the  Structural  Materials  Laboratory  of  the  Civil  Engineering  Study Program,  Faculty  of  Engineering,  Muhammadiyah  University  of  Yogyakarta.  The  compressive strength of the specimens was tested at the age of 28 days. Testing of test specimens using Universal Testing Machine. The results of the analysis in this study showed that the density obtained in the  test specimens decreased.  The greater the composition  of  stone ash as a  substitute for  sand, the smaller the density value. The same applies to the compressive strength of mortar. The compressive strength of mortar with greater composition of stone ash, the compressive strength of concrete decreases.
Keywords: Compressive Strength, Density, Mortar, Rock Ash, Waste

## ABSTRAK
Kasus  pencemaran  lingkungan  sebagian  besar  disebabkan  oleh  penanganan  sampah  yang  tidak  tepat  di beberapa wilayah. Buangan yang di hasilkan dari suatu proses produksi disebut dengan limbah atau sampah. Di kawasan Ponjong, Gunung Kidul, Yogyakarta masyarakat sekitar sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai  penggergaji  batu  alam.  Limbah  yang  dihasilkan  saat  menggergaji  batu  alam  adalah  abu  batu  dan pecahan batu. Abu batu dan pecahan batu belum digunakan secara optimal. Limbah yang terkumpul mengeras dan  mengakibatkan  kerusakan  lingkungan  yaitu  menurunnya  kesuburan  tanah.  Berdasarkan  permasalahan tersebut,  penelitian  ini  mengusulkan  untuk  menganalisis  sifat  fisik  dan  mekanik  mortar  campuran  abu  batu sebagai  pengganti  pasir.  Hasil  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sifat  fisik  dan  mekanik  beton campuran  abu  batu  sebagai  pengganti  pasir  sehingga  dapat  mengurangi  limbah  abu  batu  di  daerah  Ponjong, Gunung  Kidul. Komposisi  abu batu  sebagai  pengganti pasir adalah 0%, 10%, 20%, 30%, 40% dan 50% dari berat pasir. Penelitian ini menganalisis densitas dan kuat tekan beton. Metode dalam penelitian ini yaitu dengan uji  kuat  tekan  beton  yang  dilakukan  di  Laboratorium  Bahan  Struktur  Prodi  Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta.  Kuat  tekan  benda  uji  diuji  pada  umur  mortar  28  hari.  Pengujian benda uji menggunakan Universal Testing Machine. Hasil analisis dalam penelitian ini densitas yang diperoleh pada  benda  uji  mengalami  penurunan.  Semakin  besar  komposisi  abu  batu  sebagai  pengganti  pasir  nilai densitasnya  semakin  kecil.  Begitu  juga  dengan  hasil  uji  kuat  tekan  mortar.  Kuat  tekan  mortar  dengan komposisi abu batu semakin besar maka kuat tekan beton semakin menurun.
Kata kunci : Kuat Tekan, Densitas, Mortar, Abu Batu, Limbah

## 1. PENDAHULUAN
Menurut  Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009,  bahan yang tidak mempunyai  nilai  atau  tidak  berharga  adalah  sisa  dari  perusahaan  dan/atau  operasi  yang  dapat  menyebabkan pencemaran  lingkungan.  Peningkatan  sampah  disebabkan  oleh  pertumbuhan  penduduk  dan  berbagai  aktivitas penduduk.  Limbah  dihasilkan  dari  hasil  kegiatan  masyarakat  seperti  pelaksanaan  produksi  sumber  daya  alam. Berdasarkan wujudnya limbah di eklompokkan menjadi 4 yaitu limbah cair, limbah padat, limbah suara dan limbah gas. (Rozaq & Hanifah, 2020).  Sedangkan berdasarkan komposisi  sampah/limbah dibagi menjadi dua bagian yaitu sampah organik dan sampah anorganik.  (Febriadi, 2019). Tidak semua limbah bersifat racun  atau berbahaya untuk kehidupan makhluk hidup.
Beberapa  sampah/sisa produksi  dapat diolah   menjadi  barang atau bahan yang  dapat dimanfaatkan  (Sudarno et al., 2021). Limbah rumah sakit, limbah rumah tangga dari kegiatan industri merupakan salah satu  contoh limbah yang berbahaya (Utami & Musyarofah, 2021). Contoh kegiatan masyarakat yang menghasilkan limbah yang dapat didaur ulang atau diolah kembali adalah limbah yang dihasilkan oleh kegiatan masyarakat daerah  Ponjong, Gunung Kidul Yogyakarta  yaitu  kegiatan  pemecah  batu  alam.  Dari  kegiatan  masyarakat  sebagai  pemacah  batu  limbah  yang dihasilkan  adalah    abu  batu  dan  batu  pecah.  Sisa  hasil  penggergajian  batu  yaitu  abu  batu  dan  pecahan  batu  di kawasan  Ponjong  belum  diolah  secara  lebih  baik.  Disekitar  kegiatan  pemecah  batu  limbah  masih  menumpuk  dan mengakibatkan  terganggunya  ekosistem  lingkungan  di  daerah  tersebut.  Abu  Batu  yang  menumpuk  akan  mengeras dengan berjalannya waktu sehingga lapisan permukaan tanah tertutup abu batu yang mengeras dan kesuburan tanah terganggu.  (Utami  &  Musyarofah,  2021).  Abu  batu  hasil  kegiatan  produksi  batu  pecah  di  Ponjong,  Gunung  Kidul mengandung  bahan  mineral  antara  lain  :  Plagioklas,  Kwarsa,  Piroksen,  mineral  opak  dan  gelas  (Utami  & Musyarofah,  2021).  Abu  Batu  dimanfaatkan  antara  lain  untuk  penambahan  campuran  beton  (Silitonga  &  Rizal, 2021).  Limbah  dari  kegiatan  produksi  pemecah  batu  yaitu  abu  batu  karena  belum  dimanfaatkan  dengan  baik  di daerah  Ponjong  dan  apabila  limbah  ini  hanya  di  buang  di  sekitar  tempat  produksi  dan  mengakibatkan  penurunan kesuburan tanah maka pada penelitian ini diajukan usulan penelitian tentang Sifat Fisik dan Mekanik Mortar dengan Campuran  Limbah  Abu  Batu  Batuan  Vulkanik  sebagai  Pengganti  Pasir    dengan  tujuan  untuk  mengetahui  mutu beton dengan uji  Densitas ( density ), Mutu kuat tekan ( compression strength ). Dengan pemanfaatan limbah abu batu diharapkan  akan  mengurangi  tumpukan  limbah  batu  abu  di  daerah  Ponjong,  Gunung  Kidul  dan  ekosistem lingkungan di area  produksi terutama untuk kesuburan tanah tetap terjaga.  Pengujian mortar akan dilakukan pada saat  beton  berumur  28  hari.  Hasil  penelitian  yang  dengan  mutu  mortar  yang  terbaik  akan  disosialisasikan  cara pemanfaatan  abu  batu    kepada  penduduk  Ponjong,  Gunung  Kidul,  Yogyakarta.  Hal  ini  juga  diharapkan  dapat menambah  kesejahteraan  atau  peningkatan  pendapatan  dari  pemanfaatan  limbah  abu  batu  di  daerah  Ponjong, Gunung Kidul.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Pulau  jawa  merupakan  salah  satu  tempat  tumbuhnya  sebagian  besar  gunung  berapi  di  dunia.  Gunung  berapi melepaskan batuan yang berada di lapisan kulit bumi berupa cairan  pijar yang mempunyai suhu yang sangat tingg yang merupakan batuan beku vulkanik. Sifat-sifat magmatisme yang terjadi sangat beragam dan keragaman semua hasil proses kegiatan magma dari proses peleburan sampai proses magma ke permukaan bumi kemudian membeku dan  membentuk  batuan.  mengarah  pada  produk  berupa  kombinasi  batuan  dan  sifat  batuan  vulkanik.  Sebagian masyarakat  memanfaatkan  batuan  vulkanik  untuk  membuat  kerajinan  dengan  memotongnya  sesuai  kebutuhan. Potongan-potongan yang tidak terpakai dapat menjadi limbah berupa potongan-potongan kecil atau agregat berupa bubuk atau abu.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa pengelolaan limbah harus mengikuti dasar pencegahan oleh jasa pelayanan pengolahan sisa produksi, berupa limbah B3 dan limbah non B3. Aktifitas di daerah Ponjong, Gunung Kidul, Yogyakarta dalam kegiatan  produksi  pemecah  batu  alam  menghasilkan  abu  batu  dan  serpihan  batu.  Limbah  tersebut  sebaiknya dimanfaatkan  kembali  menjadi  barang  yang  mempunyai  nilai  ekonomi  yang  lebih  tinggi.  Contoh  manfaat  limbah abu batu antara lain adalah sebagai campuran mortar.
Penelitian  tentang    pemanfaatan  fly  ash  dan  abu  hancur  sebagai  bahan  filter,  dan  perbedaan  komposisi  dan  umur beton  bervariasi dilakukan oleh peneliti dari Universitas Lambung  Mangkurat.  Peneliti juga membandingkan kuat tekan beton biasa dengan beton fly ash dan beton abu stone crusher. Berdasarkan hasil penelitian ini, kuat tekan rata- rata beton CTSB biasa adalah 13,49 Mpa, kuat tekan rata-rata beton CTSB dengan bahan pengisi fly ash 10% adalah 14,72 Mpa, dan kuat tekan beton CTSB yang menggunakan abu stone crusher  5% rock crusher memiliki rata-rata kuat  tekan    adalah  11  ,80  MPa.  Umur  setiap  beton  adalah  28  hari.  Berdasarkan  hasil  uji  kuat  tekan  beton  CTSB
filler fly ash dan bahan  pengisi  abu stone crusher dapat  digunakan sebagai  lapisan beton  semen di  bawah pondasi batu. (Yasruddin et al., 2017)
Abu  batu  dapat  digunakan  sebagai  lapisan  beton  di  bawah  pondasi,  juga  sebagai  campuran  beton,  sebagai  bahan pengisi dalam produksi aspal dan sebagai bahan pengisi dalam produksi SCC. (Handayani, 2019). Manfaat limbah abu  batu  sebagai  tambahan  material  bahan  di  teliti  oleh  Hadayani  dari  Universitas  Islam  Kalimantan.  Tujuan  dari penelitian  Handayani  untuk mengetahui  kadar optimum  dalam  penggunaan abu batu sebagai  campuran beton  yang dugunakan untuk paving block. Dengan memanfaatkan abu batu sebagai campuran beton dalam pembuatan paving block dapat menurunkan biaya produksi  dan memberikan efisiensi  terhadap  pembuatan  paving block Metode yang digunakan  dalam  penelitian  handayani  menggunakan  studi  literatur  dan  hasil  kajian  pustaka  dari  penelitian- penelitian sebelumnya. Hasil penelitian Handayani dengan memanfaatkan abu batu sebagai campuran paving block dapat menekan biaya produksi.
Banyaknya  abu  batu  untuk  menggantikan  agregat  halus  atau  pasir  mempengaruhi  kuat  tekan  beton  (Supriadi  & Romadhon,  2020).  Hasil  penelitian  Supriad,  Romadho  menunjukkan  bahwa  semakin  banyak  abu  batu  yang ditambahkan  maka  kuat  tekan  beton  semakin  rendah.  Penggunaan  abu  batu  menjadi  salah  satu  alasan  untuk memaksimalkan campuran beton mutu tinggi dengan biaya rendah. Agregat buatan ini yaitu fly ash dapat dicampur dengan  agregat  alam  yaitu  pasir.  Sifat-sifat  beton  dengan  campuran  agregat  buatan  dan  alam  diketahui  dari penelitian yang dilakukan Sekolah Tinggi Teknologi Garut. Selain penelitian tentang limbah abu batu, limbah granit juga diteliti oleh Hadi  peneliti dari  Fakultas Teknik  Universitas  Al –  Azhar Mataram.  Penelitian ini  menghasilkan tentang pemanfaatan limbah granit yaitu apabila granit yang digunakan semakin banyak sebagai agregat maka mutu beton semakin rendah  (Surya, 2020)

## 3. METODOLOAGI

## Metode Penelitian
Tujuan  utama  dari  penelitian  ini  adalah  pemanfaatan  limbah  abu  vulkanik  di  kawasan  Ponjong  Gunung  Kidul. Dalam  penelitian  ini  abu  batu  batuan  vulkanik  digunakan  sebagai  bahan  pengganti  pasir  pada  adukan  mortar. Penelitian  ini  melalui  tahapan  yang  gambarkan  dalam  Flowchart,  seperti  yang  terdapat  pada  Gambar  1.  Tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

## Study Literatur dan observasi
Langkah  pertama  dari  penelitian  ini  adalah  pencarian  literatur.  Definisi  dan  penjelasan  tentang  limbah,  semen, agregat  halus,  residu  abu  vulkanik  dan  barang-barang  yang  tercantum  dalam  topik  penelitian  ini  dapat dikonsultasikan atau dipelajari  di  jurnal  dan buku yang ada. Informasi  yang diperoleh digunakan dalam penelitian ini sebagai tinjauan pustaka.

## Observasi
Metode  observasi  berfungsi  untuk  menentukan  obyek  penyelidikan.  Tempat  penyiapan  sampel  mortar  dan  tempat pemeriksaan sampel atau benda uji berada di Laboratorium Bahan Konstruksi Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas  Muhammadiyah  Yogyakarta.  Bahan  adukan  mortar  yang  digunakan  yaitu.  semen,  pasir  dan  abu  batu, merupakan agregat yang berasal dari daerah Yogyakarta.

## Alat dan Bahan
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini untuk pemeriksaan bahan campuran mortar, penyiapan benda uji dan pengujian sampel adalah sebagai  berikut:gelas kimia, tungku, saringan standar ASTM, gelas ukur dan piknometer, timbangan,  pengaduk  semen,  kerucut  Abrams,  penggaris  dan  kaliper,  cetakan  beton  silinder  berdiameter  10  cm  x tinggi 20 cm dan Universal Testing Machine (UTM). Material beton terdiri dari semen, agregat halus dan air. Dalam penelitian  ini,  agregat  halus,  yaitu  pasir,  diganti  dengan  abu  limbah  batu.  Semen  yang  digunakan  adalah  Tipe  I, yaitu.  yaitu  Semen  yang  digunakan  tanpa  syarat  khusus  atau  semen  yang  digunakan  untuk  keperluan  umum. Menurut klasifikasi partikel, agregat dibagi menjadi dua bagian, yaitu agregat halus dan agregat kasar. (Supriadi & Romadhon,  2020).  Agregat  dengan  partikel  lebih  kecil  dari  4,75  mm  (ASTM)  dan/atau  0,075  hingga  2  mm (AASHTO) disebut sebagai agregat halus. Air yang digunakan adalah air sesuai SK SNI S-04-1989-F yaitu air harus bersih, tidak boleh mengandung minyak atau lumpur, air tidak boleh mengandung garam yang dapat merusak beton. Limbah  abu  batuan  vulkanik  dikumpulkan  dari  penggergajian  batu  di  Kecamatan  Ponjong,  Gunung  Kidul, Yogyakarta. Limbah abu batu yang digunakan sebagai pengganti pasir lolos saringan No. 4 (4,75 mm)

## Pengujian material campuran beton
Sebelum pembuatan mortar, bahan campuran beton dianalisa menurut peraturan SK SNI untuk pemeriksaan agregat: 03-1968-1990.  Analisis  saringan  agregat,  yang  menentukan  persentase  berat  butiran  agregat  yang  melewati saringan,  disebut  analisis  saringan  agregat.(Badan  Standardisasi  Nasional).  Agregat  atau  material  mortar  selain dianalisis  saringan  juga  dilakukan  analisis  berat  jenis.  Kandungan  mineral  limbah  abu  batu  batuan  vulkanik  di analisis dengan analisis petrografi.  Kuat tekan dan lentur  beton  dipengaruhi oleh sifat fisik  agregat dan kandungan mineral abu batu (Wirawan et al., 2016).

## Pembuatan beton segar
Benda uji yang dibuat adalah mortar berbentuk silinder dengan ukuran  diameter 10 cm dan tinggi 20cm. Komposisi sampel untuk mortar normal adalah semen, agregat halus dan air. Banyaknya atau persentase limbah abu batu batuan vulkanik  sebagai  pengganti  pasir  adalah  0%,  10%,20%,30%,40%  dan  50%  dari  berat  ageregat  halus  atau    pasir. Jumlah keseluruhan benda uji adalah 18 benda uji dengan masing masing komposisi terdiri dari 3 benda uj. Hasil uji slump dipengaruhi  oleh faktor air semen. Apabila faktor air semen semakin tinggi  maka nilai  slump juga semakin tinggi sehingga beton akan semakin mudah dikerjakan tetapi mutu beton atau kuat tekan beton menurun.(Hardagung et al., 2014)  Nilai faktor air semen dalam campuran mortar penelitian ini adalah 0,6.

## Pengujian benda uji

## Densitas
Data  yang  diperoleh  dari  pengukuran  dan  penimbangan,  yaitu  data  masa  silinder  (m s )  (kg)  dan  volume  silinder (V s )(m 3 ) digunakan dalam perhitungan densitas  (Faizah et al., 2020).
(1)
dengan masa silinder (m s ) (kg), volume silinder (V s )(m 3 ).

## Kuat Tekan
Kemampuan  mortar  dalam  menahan  gaya  tekan  persatuan  luas  yang  menyebabkan  benda  uji  beton  hancur  bila dibebani  dengan  gaya  tekan tertentu  yang  dihasilkan  oleh  mesin  tekan  disebut  kuat  tekan  beton.  Proses  pengujian kuat  tekan  beton  dilakukan  dengan  cara  permukaan  beton  diberi  beban  secara  aksial  sampai  beton  hancur  (Badan Standardisasi Nasional, 2011). SNI 03-1974-1990 menjadi acuan dalam prosedur pengujian kuat teka beton. Rumus perhitungan kuat tekan beton  adalah :
(2)
dengan,    f'c  =  Kuat  tekan  beton  (N/mm 2 ),  P max =  Beban  tekanan  (  N),  A  =  Luas  penampang  sampel/  benda  uji (mm 2 ).
Apabila  menggunakan  silinder  dengan  ukuran  20x10  cm  maka  hasil  kuat  tekan  beton  dikalikan  dengan  faktor koreksi yaitu 1,04 (Badan Standardisasi Nasional, 2011)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Uji Material
Sampel berupa  mortar  yaitu campuran antara semen, pasir, abu batu  dan air. Semen menggunakan merk dynamik. Pasir  sebagai  agregat  halus  diambil  dari  pasir  gunung  merapi  dan  air  dari  sumur  yang  berada  di  Universitas Muhammadiyah  Yogyakarta.  Faktor  air  semen  yang  menggunakan  faktor  air  semen  0.6.  Pembuatan  mortar  nilai f.a.s. minimum adalah berkisar 0,4–0,65 (Tri Mulyono, 2004). Sebelum dilakukan pembuatan sampel material pasir dan  abu  batu  diuji  untuk  mendapatkan  Berat  Jenis  dan  Berat  Satuan.  Dalam  pembuatan  benda  uji  menggunakan berat jenis kareana di dalam campuran dianggap tidak ada rongga. Dari hasil uji material diperoleh data pemeriksaan berat jenis abu batu dan pasir yang dapat dilihat pada tabel 1 dan Tabel 2.
Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Berat Jenis Abu Batu dan Pasir
Uraian Abu Batu (gram) Pasir (gram) Berat piknometer berisi pasir dan air ( Bt ) 0,975 0,965 Berat pasir setelah kering ( Bk ) 0,49 0,495 Berat piknometer berisi air ( B ) 0,665 0,605 Berat pasir keadaan jenuh kering muka     ( SSD ) 0,5 0,5 Tabel 2. Berat Satuan Abu Batu dan Pasir Berat satuan abu batu Abu Batu (kg) Pasir Berat tabung 30x15 10,15 10,15 Berat tabung + abu batu 17,35 18,15 Berat 7,2 8
Selain  abu  batu    dan  pasir  dihitung  berat  jenis  dan  berat  satuan,  kedua  material  ini  juga  di  periksa  untuk  butiran agregatnya dengan menggunakan saringan.  Hasil Pemeriksaan analisa saringan abu batu dapat dilihat pada Tabel 3 dan pemeriksaan analisa pasir dapat dilihat pada Tabel 4. Dari hasil Berat jenis, pemeriksaan analisis saringan, berat satuan abu batu dan pasir maka dari hasil tersebut untuk menghitung campuran pembuatan sampel beton atau benda uji.
Tabel 3. Hasil Pemeruiksaan Analisa Saringan Abu Batu
Tabel 4. Hasil Pemeriksaan Analisa Saringan Pasir
Saringan Berat Berat Nomor Ukuran Tertahan  Tertahan (mm) (gram) (kg) 4 4,75 0,025 25 8 2,36 0,035 35 16 1,18 0,115 115 30 0,6 0,165 165 50 0,3 0,165 165 100 0,15 0,265 265 Pan Pan 0,23 230 Total 1 1000

## Pembuatan benda uji/beton segar
Beton/mortar terdiri dari campuran semen, pasir, limbah abu batu dan air. Setelah mendapat hasi uji material maka dilakukan  pembuatan  sampel  dengan  penambahan  abu  batu  sebagai  pengganti  pasir.  Ukuran  sempel  yaitu  tabung dengan diameter 10 cm dan tinggi 20 cm. Tabel Mutu bahan dapat dilihat pada Tabel 5
Tabel 5. Mutu Bahan No. Bahan Simbol Berat Jenis (BJ) Berat satuan (kg/m3) 1  Semen S 3,15 1250 2  Air A 1 1000 3  Pasir P 2,5 1509 4  Abu Batu Abu 2,64 1358,12 fas 0,6 S A P Perbandingan berat S:A 1 0,6 Perbandingan vol S:A 0,397 0,75 1,587301587 Perbandingan vol S:A:P 1 1,89 4
Komposisi abu batu batuan vulkanik sebagai pengganti pasir  adalah 0%, 10%, 20%, 30%, 40% dan 50% dari berat pasir. Pembuatan sampel dilakukan pada tanggal 13 Agustus 2022 dan akan diuji pada tanggal 10 September 2022.
Saringan Berat Berat Nomor Ukuran Tertahan Tertahan (mm) (gram) (kg) 4 4,75 0 0 8 2,36 0,005 5 16 1,18 0,01 10 30 0,6 0,01 10 50 0,3 0,01 10 100 0,15 0,16 160 Pan Pan 0,805 805 Total 1 1000
Saat  ini  sampel  beton  sudah  diangkat  dari  rendaman  untuk  diangin-anginkan  sebelum  diuji  pada  tanggal  10 September 2022. Komposisi ( Mix Design ) sudah diperoleh maka di cetak menggunakan cetakan ukuran diameter 10 cm dan tinggi 20 cm  .  Perbandingan  campuran,  cara  pencampuran,  cara  cara  mencetak,  cara  memadatkan,  dan  sebagainya  akan mempengaruhi  sifat-sifat  beton  (Sumekto  &  Candra  Rahmadiyanto,  2001).  Setelah  beton  berumur  1  hari  maka cetakan dibuka kemudian beton direndam ( Proses Curing)  sampai umur 21 hari. Setelah umur 21 Hari maka beton diangkat  dari  rendaman  (Curing)  kemudian  diangin-anginkan    Pada  saat  beton  berumur  28  hari  maka  beton  diuji kuat tekan beton menggunakan alat Universal Testing Machine (UTM).

## Densitas
Hasil penimbangan berat dan pengukuran volume beserta densitas masing-masing benda uji di tunjukkan pada Tabel 7 Benda uji mortar normal mempunyai densitas rata-rata 2216,02 kg/m³. Sedangkan pada mortar dengan komposisi abu batu 10% mempunyai densitas 2193,45 kg/m³,  komposisi 20% mempunyai densitas 2183,20 kg/m³, koimposisi 30% mempunyai densitas 1836,49 kg/m , komposisi 40% mempunyai densitas 2102,19 kg/m³, dan komposisi 50% mempunyai  densitas  2128,04  kg/m³.  Adanya  penurunan  densitas  pada  benda  uji  kemungkinan  disebabkan  kurang tercampur rata  atau sempurna antara pasir, semen, dan abu batu  sehingga terdapat  rongga pada benda uji sehingga kerapatan  massa  (density)  nya  berkurang.  Kemungkinan  yang  lain  karena  berat  jenis  abu  batu  lebih  besar dibandingkan Berat Jenis Pasir maka akan terjadi penurunan densiti pada benda uji. Hasil perhitungan densitas dapat dilihat pada Tabel 6 sebagai berikut:
Tabel 6. Hasil Perhitungan Densitas No Tanda/ kode Berat Volume Densitas Densitas rata-rata (kg) (10- 3 m3) kg/m3 kg/m3 1 Sldr. 0%. 1 4,00 1,81 2204,67 2216,02 2 Sldr. 0%. 2 4,20 1,88 2237,58 3 Sldr. 0%. 3 4,10 1,86 2205,82 4 Sldr. 10%. 1 4,10 1,92 2136,87 2193,45 5 Sldr. 10%. 2 4,10 1,84 2231,89 6 Sldr. 10%. 3 4,05 1,83 2211,61 7 Sldr. 20%. 1 4,10 1,90 2158,24 2183,20 8 Sldr. 20%. 2 4,10 1,87 2196,36 9 Sldr. 20%. 3 4,10 1,87 2195,01 10 Sldr. 30%. 1 4,00 2,20 1820,67 1836,49 11 Sldr. 30%. 2 3,70 2,06 1799,99 16 Sldr. 30%. 3 4,10 2,17 1888,82 17 Sldr. 40%. 1 4,00 1,90 2105,60 2102,19 19 Sldr. 40%. 2 4,10 1,95 2105,60 20 Sldr. 40%. 3 4,10 1,96 2095,37 21 Sldr. 50%. 1 4,10 1,85 2216,74 2128,04 23 Sldr. 50%. 2 4,10 2,01 2041,02 24 Sldr. 50%. 3 4,10 1,93 2126,34

## Kuat Tekan Mortar
Pada  pengujian  kuat  tekan,  silinder  mortar  diberi  tekanan  sampai  pada  beban  maksimum  untuk  mendapatkan kekuatan maksimumnya menggunakan alat Universal Testing Machine (UTM). Pengujian mortar dapat dilihat pada Gambar 2.  Setelah pengujian, silinder mortar mengalami kerusakan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.
Gambar  2. Pengujian Silinder Mortar

## Gambar  3. Kerusakan Mortar setelah di Uji
Kuat tekan mortar dapat dihitung dengan persamaan 2 dan hasil dari uji kuat tekan mortar dapat dilihat pada tabel 7. Berdasarkan kuat tekannnya mortar ini dapat digunakan atau dapat diaplikasikan sebagai elemen nonstruktural yang tidak  menahan  beban  aksial  yang  tidak  besar  (Waris  et  al.,  2018).  Pada  komposisi  beton  normal  (sldr  0%) mempunyai rata-rata kuat tekan sebesar 26,80 Mpa. Pada komposisi abu batu 10% ( sldr 10%) mempunyai rata-rata kuat tekan sebesar 19,71 Mpa, kompisis abu batu 20% mempunyai rata-rata sebesar 20,19Mpa, komposisi abu batu 30%  (sldr  30%)  mempunyai  kuat  tekan  rata-rata  sebesar  17,55  Mpa,  komposisi  abu  batu  40%  (sldr  40%) mempunyai kuat tekan rata-rata sebesar 18,34 Mpa dan komposisi abu batu 50% ( sldr50%) mempunyai kuat tekan rata-rata  sebesar  17,84  Mpa.    Apabila  dilihat  pada  grafik  yang  terdapat  pada  Gambar  4  bahwa  mortar  yang komposisi pasir diganti dengan limbah abu batu apabila dibandingkan dengan komposisi mortar normal mengalami penurunan. Penurunan pada benda uji sesuai  dengan penelitian  terdahulu  yang menunjukkan bahwa semakin besar komposisi abu batu maka kuat tekan beton akan semakin menurun (Triaswati et al., 2019).
Tabel 7. Hasil Uji Kuat Tekan Mortar
No Tanda/ kode Tinggi Ø Berat Luas B.j. Baban Maks. Kuat Tekan Kuat Tekan Kuat Tekan Rata- rata (cm) (cm) (kg) (cm 2 ) (gram/cm 3 ) kg (kg/ cm 2 ) Mpa
1 Sldr. 0%. 1 20,00 10,75 4,00 90,80 2202,66  24992,85 275,3 28,06 26,80 2 Sldr. 0%. 2 20,50 10,80 4,20 91,65 2235,54  24054,72 262,5 26,76 3 Sldr. 0%. 3 20,30 10,80 4,10 91,65 2203,82  23014,63 251,1 25,60 4 Sldr. 10%. 1 20,20 11,00 4,10 95,07 2134,92  19517,06 205,3 20,93 19,71 5 Sldr. 10%. 2 20,25 10,75 4,10 90,80 2229,86  18992,66 209,2 21,32 6 Sldr. 10%. 3 20,00 10,80 4,05 91,65 2209,60  15183,49 165,7 16,89 7 Sldr. 20%. 1 20,00 11,00 4,10 95,07 2156,27  22236,68 233,9 23,84 20,19 8 Sldr. 20%. 2 20,20 10,85 4,10 92,50 2194,36  16629,99 179,8 18,33 9 Sldr. 20%. 3 20,40 10,80 4,10 91,65 2193,01  16540,60 180,5 18,40 10 Sldr. 30%. 1 20,10 11,80 4,00 109,40 1819,01  17796,77 162,7 16,58 17,55 11 Sldr. 30%. 2 19.80 11,50 3,70 103,91 1798,36  17772,68 171,0 17,44 16 Sldr. 30%. 3 20,20 11,70 4,10 107,56 1887,11  19657,29 182,8 18,63 17 Sldr. 40%. 1 20,00 11,00 4,00 95,07 2103,68  16730,32 176,0 17,94 18,34 19 Sldr. 40%. 2 20,50 11,00 4,10 95,07 2103,68  16563,12 174,2 17,76 20 Sldr. 40%. 3 20,60 11,00 4,10 95,07 2042,10  18029,20 189,6 19,33 21 Sldr. 50%. 1 20,20 10,80 4,10 91,65 2214,73  15953,04 174,1 17,74 17,83 23 Sldr. 50%. 2 20,40 11,20 4,70 98,56 2337,58  17721,68 179,8 18,33 24 Sldr. 50%. 3 20,30 11,00 4,10 95,07 2124,41  16238,26 170,8 17,41
Gambar  4. Kuat Tekan Benda Uji/Mortar

## KESIMPULAN
Hasil uji material berat jenis abu batu lebih besar dibandingkan berat jenis pasir dan berat satuannya kebalikannya yaitu  berat  satuan  pasir  lebih  besar  dibandingkan  dengan  berat  satuan  abu  batu.  Karena  di  dalam  campuran asumsinya tidak ada rongga maka yang digunakan dalam perhitungan mix desain menggunakan berat jenis. Hasil dari uji sampel dalam penelitian ini diperoleh bahwa nilai densitas semakin menurun. Penurunan densitas pada benda  uji  disebabkan  kurang  tercampur  rata  atau  sempurna  antara  pasir,  semen,  dan  abu  batu  sehingga  terdapat rongga pada benda uji sehingga kerapatan massa (density) nya berkurang.
Hasil  analisis  kuat  tekan  mortar  semakin  besar  komposisi  abu  batu  maka  kuat  tekan  mortar  semakin  menurun. Dalam penelitian ini menggunakan faktor air semen 0,6 maka pada komposisi abu batu 50% campuran sangat pekat. Hal  ini juga mempengaruhi kuat tekan beton. Meskipun  hasil kuat tekan menurun tetapi  kuat  tekan tersebut  masih dapat digunakan untuk mortar nonstruktur.
Untuk  penelitian  selanjutnya  dapat  menggunakan  variasi  faktor  air  semen.  Selain  itu    penelitian  ini  juga  dapat dilanjutkan  apabila  komposisi  abu  batu  ini  digunakan  untuk  pembuatan  konblok.  Apabila  dapat  diterapkan  maka dapat  membantu  pengurangan  limbah  abu  batu  di  daerah  Ponjong,  Gunung  Kidul  sehingga  keseimbangan lingkungan di daerah Ponjong tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Standardisasi  Nasional. SNI ASTM C136:2012 tentang Metode  Uji  Untuk Analisis Saringan  Agregat  Halus Dan Agregat Kasar (ASTM C 136-06, IDT .
Badan  Standardisasi  Nasional.  (2011).  SNI  1974-2011  Cara  Uji  Kuat  Tekan  Beton  dengan  Benda Uji  Silinder. In Badan Standardisasi Nasional Indonesia .
Faizah, Priyosulistyo, & Aminullah. (2020). Sifat Fisik dan Mekanik  Mortar  dengan Campuran Serutan Karet Ban Bekas Berbagai Merk. Jurnal Teknik Sipil , 27 (2), 117. https://doi.org/10.5614/jts.2020.27.2.2
Febriadi,  I.  (2019).  Pemanfaatan  sampah  organik  dan  anorganik  untuk  mendukung  go  green  concept  di  sekolah.
Abdimas: Papua Journal
of Community
Service , 1 (1), 32–39. https://ejournal.um- sorong.ac.id/index.php/pjcs/indexDOI:https://doi.org/10.33506/pjcs.v1i1.348. Handayani, F. (2019). Manfaat Limbah Abu Batu Sebagai Tambahan Material Bahan Bangunan. Seminar Nasional Tahunan  VI  Program  Studi  Magister  Teknik  Sipil  ULM ,  59–68.  http://s2tekniksipil.ulm.ac.id/wp- content/uploads/2020/02/7.-Fitria-Handayani.pdf
Hardagung,  Sambowo,  &  Gunawan.  (2014).  Kajian  Nilai  Slump,  Kuat  Tekan  Dan  Modulus  Elastisitas  Beton Dengan Bahan Tambahan Filler Abu Batu Paras. Matriks Teknik Sipil , 2 (2), 131–137. Rozaq,  Y.  A.,  &  Hanifah,  N.  A.  (2020). TEKNOLOGI  OZONE/UV  DALAM  PENGOLAHAN  LIMBAH  CAIR INDUSTRI TEKSTIL . INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL BANDUNG. Silitonga,  &  Rizal.  (2021).  Pengaruh  KebutuhanAir  Bersih  Terhadap  Jumlah  Penduduk  di  Pulau  Karimun  Besar. Pelita Kota , 2 (1).
Sudarno,  Nicolaas,  S.,  &  Assa,  V.  (2021).  Pemanfaatan  Limbah  Plastik  Untuk  Pembuatan  Paving  block. Jurnal Teknik Sipil Terapan (JTST) , 3 (2), 101. https://doi.org/10.47600/jtst.v3i2.290 Sumekto, W., & Candra Rahmadiyanto. (2001). Teknologi Beton . Kanisius.
Supriadi,  &  Romadhon.  (2020).  Optimalisasi  Penggunaan  Abu  Batu  Sebagai  Pengganti  Pasir  Dalam  Campuran Beton. Jurnal Teknik Sipil , 19 (1), 34–48.
Surya,  H.  (2020).  Pengaruh  Penambahan  Limbah  Granit  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton. Ganec  Swara , 14 (1),  476. https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.123 Tri Mulyono. (2004). Teknologi Beton .
Triaswati, Harijanto, Wibowo1, & Ismoyo. (2019). Penggunaan Abu Batu  untuk  Mengurangi Agregat  Pasir Alami pada  Campuran  Beton  dengan  Penambahan  Zat  Additive  Type  D. Jurnal  Manajemen  Aset  Infrastruktur  & Fasilitas , 3 (2), 1–10. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54039 Utami,  L.  S.,  &  Musyarofah,  S.  (2021).  Pengelolaan  Limbah  bahan  Berbahaya  dan  Beracun  di  RS  “X.” Jurnal Ilmiah STIKES Kendal , 11 (januari), 5–6.
Waris, Najwani, Al-Jabri, &  Al-Saidy. (2018). Use of Recycled Tyre Rubber in  Non-structural  Concrete. MATEC Web of Conferences , 203 , 1–7. https://doi.org/10.1051/matecconf/201820306001 Wirawan,  Setyawan,  &  Sumarsono.  (2016).  Analisis  Petrografi  Agregat  Terhadap  Kuat  Tekan  Dan  Kuat  Lentur
Beton Perkerasan Kaku. Matriks Teknik Sipil , 36 , 216–222.
https://matriks.sipil.ft.uns.ac.id/index.php/MaTekSi/article/view/497
Yasruddin,  Rahman,  F.,  &  Sari,  A.  K.  (2017).  Pemanfaatan  Abu  Terbang  Dan  Abu  Batu  Stone  Crusher  Sebagai Filler Pada Lapis Beton  Semen Pondasi  Bawah ( Cement Treated Subbase /  Ctsb ). Jurnal  Teknik Sipil  Dan Lingkungan , 18 (2), 271–288.